采用水热法制备了可用于白光 LED的红色发光材料BaSrMg (PO4 )2 : Eu3+ .通过X射线衍射(XRD)和场发射扫描电子显微镜(FESEM )对其结构和形貌进行测试表征 ,研究了不同pH值(5 ,6 ,7和8)和不同反应温度(120 ,140 ,160 ,180和200 ℃)对荧光粉的晶体结构和形貌的影响.从XRD的结果可以看到 ,当pH 6时合成的样品的衍射峰为较高强度的锐锋 ,FESEM 扫描图像也显示该制备条件下获得了立方体形状的规则晶体.在pH值分别为5 ,7 ,8时所制备的样品XRD图谱中大多是强度很弱的宽峰叠加了极少的锐锋 ,表明样品为固熔体或者含有混合相 ,这与FESEM 扫描图像所显示的无定形态颗粒的结果相一致.荧光光谱测试结果表明 ,该荧光粉在394 nm波长光的激发下产生的发射谱包含了以下6组发射峰536 nm(5D1 → 7F1),578nm(5D0 → 7F0),590nm(5D0 → 7F1),613nm(5D0 → 7F2),646nm(5D0 → 7F3)和696nm (5 D0 → 7 F4 ).荧光粉的激发光谱分别由361 nm (7 F0 → 5 D4 ) ,380 nm (7 F0 → 5 L8 ) ,394 nm (7 F0 → 5 L6 )和464 nm(7F0 → 5D2)四组激发峰组成.经过条件优化后制备的荧光粉的主要激发峰在394 nm(7F0 → 5L6),该荧光粉在394 nm波长光激发下产生的发射峰主峰在613 nm (5 D0 → 7 F2 ).发射峰的劈裂随着p H值和温度的变化而改变 ,这一现象说明了荧光粉的发光性质与它的晶体结构和颗粒形貌存在着密切的联系.
水热法 BaSrMg(PO4)2:Eu3+ 发光材料 XRD SEM